Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-1998-106 (Year: 1998, Number: 106)
Era: 1990-2004
Section: a 14/1998. (XI. 27.) GM rendeletben foglaltak alapján megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azok a Gázpalack
Paragraph Index: 234

4. táblázat A hiba megnevezése A hiba leírása Elbírálás Minősítés Dudor Felületi kidudorodás A palack nem megfelelő Nem javítható Benyomódás Nem éles felületi benyomódás, falvastagság-csökkenés nélkül (4. ábra) — A benyomódás mélysége a külső átmérő 2%-ánál nagyobb — A benyomódás átmérője kisebb a benyomódás mélységének 30-szorosánál Nem javítható Nem javítható Éles bevágás vagy benyomódás Anyaghiány, rálapolás (rétegesség) (Húzótüskére vagy húzógyűrűre tapadó fémdarab vagy idegen anyagból származó) — Belső, nem felületi éles hiba (mélysége nagyobb a falvastagság 5%-ánál) — Külső, a falvastagság 5%-át meghaladó hiba Nem javítható Javítható a 3.7.3. szerint Benyomódás éles bemetszéssel Benyomódás, amely éles bemetszést vagy anyaghiányt okoz (5. ábra) A palack nem megfelelő Nem javítható Nagy felületű köszörülés vagy gépi megmunkálás A falvastagság helyi csökkenése köszörülés vagy egyéb megmunkálásból eredően A falvastagság kisebb az engedélyezettnél Nem javítható Bordázódás Alkotóirányú kiemelkedő felület, éles sarkokkal (6. ábra) Belső hiba, ha magassága nagyobb a falvastagság 5%-ánál Nem javítható Horony Alkotóirányú horony éles sarkokkal (7. ábra) Külső hiba, ha magassága vagy mélysége nagyobb a falvastagság 5%-ánál Javítható Rétegződés (rálapolás) Anyagvastagságon belüli rétegződés, amely esetenként látszólagos vastagodásnak tűnik (8. ábra) A palack nem megfelelő Nem javítható Hólyagosodás (gázzárvány) Kis mértékű felületi vastagodás, összefüggő zárványréteget tartalmaz — A belső felületen ilyen hiba esetén a palack megfelelő — A külső felületen ilyen hiba esetén a palack nem megfelelő — Nem szükséges javítani, ha a hólyag pontszerű Nem javítható Repedés A palack vagy hegesztési varrat felületén nyílás vagy repedés van A palack nem megfelelő Nem javítható Repedés a nyakon A menetprofilon látható a palack hossztengelye irányában futó repedés A palack nem megfelelő Nem javítható Hegesztésből adódó hibák EN 30042 1. táblázat szerint — Próbanyomás ≤60 bar, EN 30042 C minősítés — Próbanyomás > 60 bar, EN 30042 B minősítés Lásd az EN 30042-t 1998/106. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2eebbe714d39ba2d36501d36b733490bac312f11/dokumentumok/3059594ac203937a2a3e3d2de80209157e3b384e/letoltes